der Schles. Gesellschaft für vaterl. Cultur. 



105 





Asche von Merulius 

 lacrimans. 



Asche von gesundem und vom Haus- 

 schwamm inficirten, sowie von zerstörtem 

 Stammholz ohne Rinde von Pinus silvestris. 



In 100 Theilen 



Reinasche 

 sind enthalten 



Pilzmycel ohne sporen- 



lager von der unteren 



Seite einer Dielung, 



faserig. 



Pilzmycel von der oberen 



dem Lichte zugekehrten 



Seite des Holzes mit 



Sporenlagern. 



Von einem */ 2 Quadrat- 

 meter grossen Sporen- co 

 lager. 



4. 



a ß 



•S ? 



« fco 



■"5 '—' 



°Ä 



S o? 



i» 



w o) 



0) tU) 



m - 



5. 



H bß 



a>co 



fß CO 



11 



Scheinbar gesundes Holz 



von einer Bohle, mit ps 

 Pilzhyphen durchzogen. 



Dasselbe Holz wie G, an 

 der unteren Seite vom ^ 

 Pilz fast zerstört. 



, 8 - 



% csä 



— ■-> 



03 Sh 

 :0 



1— 1 f. 



s 



ü fcD 



«1 



Durch Pilz völlig zer- 

 störtes Holz von einer jo 

 •anderen Localität. 



Aschenprocente der 

 bei 100° getrock- 

 neten Substanz. 



10 



6,33 



10 



8,32 



lo 



9,66 



°l 



10 



0,19 



/o 



0,22 



lo 



0,24 



/o 



1,19 



10 



1,48 



lo 

 1,56 



In Wasser lösliche 

 Bestandteile der 

 Asche. 



17,40 



79,40 



88,60 



7,89 



24,08 



38,92 



34,04 



28,87 



14,94 



Chlorkalium KCl. 



1,97 



9,36 



3,27 













Chlornatrium NaCl. 



0,45 



2,39 



3,03 



0,14 



0,11 



1,00 



1,28 



1,91 



0,48 



Kaliumsulfat K 2 S0 4 



10,47 



17,85 



5,72 



5,97 



6,07 



6,92 



6,21 



7,98 



4,77 



Natriumsulfat 

 Na 2 S0 4 



— 



— 



— 



0,59 



— 



5,55 



— 



— 



3,61 



Kalium-Carbonat 

 K 2 C0 3 . 



— 



1,59 



1,89 



— 



15,56 



25,45 



20,47 



10,58 



— 



Natrium-Carbonat 

 Na^O,. 



— 





— 



— 



2,34 



— 



6,08 



8,40 



6,06 



Kalium- Silicat 

 K 4 Si0 4 . 



— 



2,58 

















Kalium-Phosphat 

 K 3 P0 4 . 



4,51 



45,65 



74,69 















Calcium-Phosphat 

 La 3 r 2 (_) 8 . 



24,16 



6,68 



— 



1,19 



9,53 



10,70 



9,92 



4,48 



0,97 



Eisen-Phosphat 

 Fe 2 P 2 8 . 



50,34 



7,88 

















Calcium-Carbonat 

 CaC0 4 . 



2,90 



1,21 



0,62 



73,28 



47,07 



32,95 



42,90 



42,84 



63,22 



Magnesium-Carbo- 

 nat MgC0 3 . 



3,11 



1,29 



Spuren 



11,61 



8,50 



9,38 



7,70 



2,25 



5,32 



Eisenoxyd Fe 2 3 . 



— 



— 



4,04 



3,50 



6,31 



8,30 



6,21 



15,85 



6,44 



Manganoxyduloxyd 

 Mn 3 4 . 



Spuren 



0,13 

 2,7C 



Spuren 



0,64 



1,02 





— 



3,02 



5,71 



Kieselsäure. ■ 



8,5; 



4,05 



3,06 



3,46 



2,22 



0,20 



2,64 



8£0 



Summe der 

 Bestandtheile. 



101,44 



99,31 



97,31 



99,98 



99,97 



102,47 



100,97 



99,95 



99,18 



Gehaltan Kalium K 



8,18 



40,6g 



16,56 



2,67 



11,57 



17,49 



14,35 



9,58 



2,39 



Gehalt an Phosphor 

 säure P0 4 . 



48,5C 



» 29,23 



33,47 



(),7( 



5,8a 



6,56 



6,09 



1,73 



0,60 



